( 592) 
les équations aux deux différences partielles qui régissent l'équilibre ou le 
mouvement de la température des corps et leurs mouvements vibratoires, 
ces équations transformées pourront cesser d'être exactes sur certaines 
lignes ou certaines surfaces de l’intérieur de ces corps, et que si on les in- 
tégrait sans y prendre attention, on arriverait à des formules tout à fait 
inexactes. Ces dernières remarques me semblent utiles et n'avaient pas 
encore été faites. » 
CHIMIE INDUSTRIELLE. — Nouvel essai de fabrication d'acier Bessemer 
au tungstène. Note de M. LeGuex, présentée par M. Fremy. 
(Renvoi à la Section de Chimie.) 
« Une Note insérée aux Comptes rendus de 1867 (1) explique le procédé 
que j'avais mis en œuvre pour fabriquer de l’acier Bessemer au tungstène, 
en recarburant le métal dans le convertisseur par l'addition d’une fonte 
grise de qualité médiocre, que le wolfram avait améliorée. Cet acier, 
façonné en rails de chemins de fer, en ressorts pour wagons, etc., a HA 
RENTE universelle de 1867. 
» Il y avait une expérience intéressante à tenter dans des conditions 
pe en alliant le tungstène non plus avec une fonte quelconque, mais 
à la fonte blanche lamelleuse servant habituellement à la recarburation. 
J'ai exécuté cet essai à l’usine de Terre-Noire, où l’on fabrique princi- 
palement des rails en acier Bessemer. La fonte grise employée à cet usage 
y provient de minerais reçus en majeure partie de Mokta (près de Bône, en 
Algérie) ; à sa sortie du haut fourneau, elle est portée directement dans la 
cornue. La blanche est de la fonte miroitante de Saint-Louis, qu’on refond 
dans un four à réverbère avant de la verser sur le fer brülé. Je me suis con- 
formé à la pratique de l'établissement pour le choix, les proportions des 
deux fontes et la destination de l'acier. 
» Nous commençämes par surcharger de tungstène une certaine quan- 
tité de fonte blanche, en suivant la méthode indiquée dans les Comptes 
rendus de 1866 (2), c’est-à-dire en effectuant la combinaison dans un cu- 
bilot, au moyen d'agglomérés de wolfram. Nous eûmes ainsi un alliage 
contenant 9, 21 de tungstène pour 100, et il fut procédé à l'opération Bes- 
semer, À 3150 kilogrammes de SE grise de première fusion, décarburés 
dans le convertisseur, on ajouja z du même poids de fonte alliée. Tout 
RS nu 
(1) 1% semestre, p. 619. 
(2) 2° semestre, p. 967. 
